— 264 — 



o almeno di presa lentissima, o infine corpi estranei insolubili, quali in particolare 

 argilla, carbonato di calce e silice. 



In quanto al modo di praticare il raggio di soprasaturazione, proporrei le regole 

 seguenti: Introdurre g. 6 di polvere finissima di gesso cotto in 1 litro d'acqua a lo" 

 o 20"; agitare fortemente durante 5 minuti, e versare subito il liquido torbido entro 

 un grande filtro liscio per raccogliere in pochi minuti [ /-< litro della soluzione perfet- 

 tamente limpida: portare questa ali" ebollizione, raccogliere il sale idrato che si de- 

 pone sopra un filtro tarato e lavarlo col liquido stesso che filtra ancor bollente; com- 

 primerlo fra carta sciugante insieme al filtro, e infine disseccarlo entro stufa fra 90° 

 e IU0". L'aumento di peso del filtro, accresciuto di g. 1.07. farà conoscere presso 

 che esattamente la quantità del sale idrato esistente nella soluzione soprasatura. Que- 

 st" aggiunta rappresenta la quantità di solfato di calcio idrato che resta sciolto in '/ó 

 litro di acqua a 100°. 



Il gesso che s' impiega nella confezione delle comuni malte sarà evidentemente 

 tanto più puro o meglio cotto, quanto più la quantità del sale che si separa per 

 ebollizione dalla soluzione soprasatura si avvicina a quella che si ottiene praticando 

 in identiche condizioni la medesima prova sopra polvere tenuissima di un gesso di 

 riconosciuta purezza, cotto a temperatura moderata e quindi facilmente solubile nel- 

 T acqua. 



Fu poi opportunamente osservato che il saggio di soprasaturazione non porta a 

 distinguere il gesso crudo dal gesso troppo cotto e dalle altre sostanze estranee inso- 

 lubili e inerti. Il gesso troppo cotto od opera a somiglianza della sabbia, se il grado 

 di cottura fu eccessivo, o si idrata e fa presa con estrema lentezza. 



Può accadere ancora che il gesso derivante da un minerale puro e troppo cotto 

 presenti un titolo di soprasaturazione inferiore a quello di un altro minerale alquanto 

 impuro ma lieti cotto. Allora se la quantità delle sostanze estranee non oltrepassa una 

 certa misura, questo secondo gesso farà presa più rapida del primo, ed è appunto tale 

 qualità che forma il principal pregio di questo materiale cementante. 



Panni infine che il saggio di soprasaturazione potrebbe servire come controllo tacile 

 e sicuro rispetto all' andamento della cottura nel caso speciale e abbastanza frequente 

 di quelle fabbriche che fanno uso di pietre gessose in cui le impurità si mantengono 

 entro un limite presso che invariabile. 



Aumento di volume prodotto dal gesso 

 che si separa da una soluzione soprasatura. 



E cosa volgarmente nota che le masse di gesso cotto durante la presa vanno sog- 

 gette ad un aumento di volume che si attribuisce alla idratazione del sale anidro e 

 sopratutto alla sua cristallizzazione. Secondo (pianto riferisce il Grange a pag. 27 1 

 del suo Manuale - Ghauso et sels di' chaux - l'accrescimento di volume nell'atto della 



